维普资讯 万亚珍等 ’添加物对31PbO 离子膜电极表面形貌的影响 添加物对 [3PbO2离子膜电极表面形貌的影响 万亚珍 。刘金盾。张永战 (郑州大学化工学院,河南 郑州450002) [摘要] 在化学镀液中加入添加物,可以改变离子膜电极表面形貌。试验研究了加入 F一和 Fe 两种添加物后,p PbO镀层形貌特征的变化。试验结果证明,F一能减缓沉积过程 中Pb 的释放速率,使得 31PbO 镀层颗粒细小、均匀、致密;加入Fe 镀层比加入F一效果更好,因为超声波搅拌,Pb和Fe的分布都比较均匀,是理想的镀层沉积形式。 [关键词] 离子膜电极;31PbO ;添加物;形貌 [中图分类号]TQ153.4 [文献标识码]A [文章编号]1001—3660(2006)04—0034—03 InfluenceofAdditivesonSurfaceStructureof[tPbO,Ion.membraneEiectrode WAN Ya-加明 ,LIUJin-dun,ZHANG yo -zhan (ChemicalEngineeringCollege,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450002,China) [Abstract] Toaddtheadditivesinelectrolessplatingsolution,thesurfacestructureofion—membranee— lectrodewouldberemarkably improved.These improvementsareinvestigatedwhen F—andFe areused in processes.Th e experimentalresultsshow thattheF—can slow down thereleaserateofPb in deposition processandmakethecatalyticcoatingcompact。uniform,adhesiontight.TheFe hasbettereffectthanF—in thisside.Becauseofultrasonicstirring。Pb andFedistributionsareuniform incoatingandbecome the ideal fomr of31PbO2ion—membraneelectrode. [Keywords] Ion—membraneelectrode;BPbO2;Additive;Surfacestructure 前期研究表明,将活化好的Nafion324膜浸渍在 Pb(NO) 0 引言和NHAc交换液中,在强碱性条件下,以cl为氧化剂,在超声 波的搅拌下可在离子膜上沉积上 31PbO。重复8~l0次上述过 将催化性金属/金属氧化物直接涂覆或镀制在离子膜 (基程,可制得颗粒细、31PbO 含量高、稳定性和耐腐蚀性好的离子 膜)上制成离子膜电极是国内外电极研究的热点 ,它是电化 膜电极 ,但从电镜扫描 (SEM)图看,沉积的31PbO,颗粒还不 学与膜技术学科交叉发展形成的新领域。美国DuPont公司生 够均匀 ,而均匀的沉积层有利于提高催化层的性能 。电化学 产的全氟磺酸阳离子膜 (商标 :Nalion)是被广泛使用的基膜 。 沉积的文献研究表明,在电沉积液中加入一些离子后,沉积的 目前镀制复合膜电极的方法主要有3种:热压法、电化学沉积和 31PbO 更加均匀、致密 ,电极的催化活性和电极稳定性都有 化学镀。化学镀的优点是可以通过控制工艺、搅拌方式等条件, 大的提高。为此 ,本文拟在化学镀液中加入添加物 F 和Fe“, 在离子膜上沉积上致密 、均匀、附着力强的催化层。 考察这两种离子对沉积层形貌的影响和电极组成的分布状况, PbO 因具有高析氧电位、稳定性好、耐腐蚀 、价格低廉,被 并对其影响机理进行了探讨。 广泛地应用在电化学合成无机 和有机化合物 J、电化学降 解有机污染物 等方面,是性能优 良的阳极材料。